L'AIMANTATION DES ALLIAGES DE NICKEL ET DE COBALT 307 
Taszeau VI 
Métal C m m .69 [123.5 n 
100 */o Ni (I) | 0,00552 | 58,7 | 8998 8,002 | 8 
0,00755 | 10515 9,36 (9) 
100 °/o Ni (Il)! 0,00551 | 58,7 | 8976 7,99 8 
0,00687 10060 D, A6 MUR 
100 °/ Co 0,01930 | 59 16855 | 15,008 | 15 
Si l’on prend pour C, au lieu des valeurs indiquées dans le 
tableau III, les valeurs qui résultent de l’équation que nous 
avons données, on trouve pour le nickel pur : # — 7,82 et pour 
le cobalt pur : # — 14,92. 
On voit que les résultats trouvés pour le nickel concordent 
en partie avec ceux qui résultent du travail de M. Foëx et 
qui ont aussi fourni le nombre 8 pour le nickel. Mais surtout il 
est intéressant de voir que la seconde partie droite de la courbe 
1 z : L 
— — f(T) nous donne, elle aussi, un nombre entier (neuf) de 
1. 
magnétons. D'ailleurs, ce nombre de neuf magnétons n’était 
pas inconnu non plus pour le nickel ; 1l caractérise son état 
dans les « ferro-nickels » à grande teneur en nickel. 
Le résultat relatif au cobalt est nouveau. 
On peut dire alors : 
Le nickel pur entre 770° et 1200 T. contient huit magnétons ; 
aux températures plus élevées il en a d'abord neuf. 
Le cobalt pur entre 1460° et 1645 T. contient quinze magné- 
tons. | 
En terminant, nous voulons encore mentionner cette obser- 
vation intéressante que les aimantations à saturation qui 
se rapportent aux températures correspondantes, par exemple 
T — 3/4 @, portées en fonction du pourcentage, donnent encore 
une droite de même que les valeurs au zéro absolu. (Voir fig. 2.) 
Ce parallélisme dans la manière d’être du nickel et du cobalt 
est un fait nouveau dans la longue série de ressemblances qui 
existent entre ces deux métaux. 
